iyy2 RECHERCHES EXPERIMENTALES 



poque de mes expériences. Les matières employées étaient 

 identiques sur les deux planches et appliquées presque si- 

 multanément. 



2-2. Voici le résumé et les conclusions des expériences faites 

 sur le chêne peint en brun dont les résultats sont consignés 

 dans le i er tableau. (Voyez à la fin du mémoire.) 



a) Huile de lin, huile de lin lithargirée^ huile de lin man- 

 ganésée, huile d'oeillette. 



Huile de lin. Huile de lin lithargirée. Huile de lin manganésée. 



,, ■ . i ( i re couche. 4 jours. 2 jouis. 2 jours. 



Durée delà I _ , ' .. ' , ' 



{ 2 e couche. 17 i ci 

 de**irralion. ) ... . t 



f 3 couche. 23 2 2 



46 7 7 



li huile de lin pure sèche bien moins vite que les huiles 

 lithargirée et manganésée. 



Si la première couche d'huile de lin pure a séché bien plus 

 rapidement, c'est qu'elle a subi une influence de la part de 

 la peinture qui couvrait la planche. 



L'huile d'oeillette a séché d'abord un peu plus lentement 

 que l'huile de lin, puis elle a séché plus rapidement. 



I>) Huiles et céruse. 



Huile de lin. Huile de lin. Huile de lin. 



Céruse. Huile IHhargirée. Huile de lin mangfmésée. 



Céruse. Céruse. 



Durée de la 

 desgÏQcation. 



[ i rp couche. 2 jours. 2 jours. 2 jours. 



20 couche. 44 2 



3e couche. 3 3 2 



9 



6 



Si la première couche de l'huile de lin et de céruse a séché 

 plus rapidement que la deuxième et la troisième, c'est qu'elle 

 a reçu l'influence de la peinture du fond; l'huile lithargirée 

 n a pas eu d'influence sur la dessiccation de l'huile de lin 

 mêlée de céruse, tandis que l'huile manganésée l'a accélérée; 

 mais il ne faut pas considérer ce résultat comme absolu; il 



